N r _ 4 Sitzung am 16. Februar. Max Tscherne. 107 



liehe Färbung auf. Das Volumgewicht wurde auf die gleiche Weise 

 wie oben bestimmt und hiezu ein 6-9208 gr schweres Stück ver- 

 wendet. Es ergab sich das Volumgewicht = 2*15. Die chemische 

 Untersuchung erwies für verschiedene Theile des Stückes eine ganz 

 heterogene Zusammensetzung. Dies zeigt sich schon, wenn man das 

 Stück mit Salzsäure beleuchtet; einzelne Stellen sind kohlensäure- 

 reich, andere verhalten sich der Salzsäure gegenüber nahezu neutral. 

 Es wurde vorerst eine kohlensäurereiche Partie untersucht. Zur 

 Analyse dienten 1*2101 gr. Die Kohlensäurebestimmung ergab 12-61 %. 

 Das Gesammtresultat war folgendes: 



Analyse V. 



Glüh-Verlust = 25*31 % naCfl Abzug von C0 2 



CaC0 3 = 26*88 



MgC0 3 = 1*51 



Si0 2 = 32*12 



MgO = 12*50 



Fe 2 3 = 0*99 



~ 99*31 °/ 



wonach dieser Theil ein Gemenge darstellt von : 



V«. Vb. Vc. Yd. 



Glüh-V. = 25*31 



Siü 2 = 32*12 Cü 2 = 11*82 CO 9 = 0*79 



MgO == 12*50 CaO = = 15*06 MgO = 0*72 Fe 2 O 3 =0*99% 

 " 69-93 °/ 26-88 o/ 1*51 % 



Magnesiasilicat + Calcit + Magnesit + Ferrit 



Hierauf wurde ein anderer, mit Salzsäure kaum aufbrausender 

 Theil des Stückes der chemischen Untersuchung unterzogen. Zur 

 Bestimmung der Kohlensäure wurden 1*597 gr verwendet; die weitere 

 Analyse wurde mit 0-402 gr ausgeführt. Das Resultat der Analyse war : 



Analyse VI. 



C0 2 = 2-19 o/ 

 Glüh-Verlust = 20*05 nach Abzug von C0 2 

 SiQ 2 = 47*76 

 (MnFe) 2 Ü 3 = 4*49 

 MgO = 23*93 

 CaO = Spuren 



98-42 % 

 Dieser Theil besteht demnach aus : 



VI a VI b. VI c. 



Glüh-Verlust = 20*05 % 



SiO a = = 47*76 C0 2 = = 2*19 % Fe 2 3 i 4 . 49 0/ 



MgO = 22*02 MgO = 1*91 Mn / /0 



89*83 o/ 4*10 o/ 



Magnesiasilicat + Magnesit + Ferrit u. Dendriten 



